TCVN7959:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7959:2011 về Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp Kích th ư ớc Sai lệch cho phép, mm Chiều dài ± 3 Chiều rộng ± 2 Chiều cao ± 2 6.2. Khuyết tật ngoại quan của gạch AAC được quy định theo Bảng 2. Bảng 2 - Khuyết tật ngoại quan Loại khuyết tật Mức Độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt, mm, không lớn hơn 2 Vế t s ứ t cạnh, sứt góc có chiều sâu từ 10 mm đến 15 mm và chi ề u dài từ 20mm đến 30 mm, vết, không lớn hơn 3 6.3. Cường độ nén và khối lượng thể tích khô của gạch AAC phải phù hợp quy định theo Bảng 3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cấp c ư ờng độ nén Cường độ nén, MPa, không nh ỏ hơn Khối l ượ ng th ể tích khô, kg/m 3 Giá trí trung b ì nh Giá trị đơn l ẻ Danh nghĩa Trung b ì nh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,5 2,0 400 từ 351 đến 450 500 từ 451 đến 550 B3 3,5 3,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 từ 451 đ ế n 550 600 từ 551 đến 650 B4 5,0 4,0 600 từ 551 đ ến 650 700 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 800 từ 751 đến 850 B6 7,5 6 , 0 700 t ừ 651 đến 750 800 từ 751 đến 850 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 từ 851 đến 950 B8 10,0 8,0 800 từ 751 đến 850 900 từ 851 đến 950 1000 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.4. Độ co khô của gạch AAC không lớn hơn 0,20 mm/m. 7. Ký hiệu quy ước Ký hi ệ u quy ước đối với gạch AAC được thể hiện theo th ứ tự th ô ng tin như sau : - tên sản phẩm: (g ạ ch AAC); - cấp cường độ nén; - nhóm khối lượng thể t í ch khô; - thứ t ự k í ch thước theo chiều dài, chiều r ộ ng và chiều cao; - viện dẫn tiêu chuẩn n à y. VÍ D Ụ : G ạ ch AAC cấp cường độ nén B 4, khối lượng thể tích khô 600 kg/m 3 , dài 600 m m, rộng 200 mm và cao 150 mm, có ký hiệu qui ước như sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8. Lấy mẫu 8.1. Mẫu gạch AAC được lấy ngẫu nhi ê n từ l ô sản phẩm. Lô l à những v iê n gạch cùng loại, cùng một cấp cường độ v à khối lượng thể tích khô tương ứng , đ ượ c sản xuất trong cùng một khoảng thời gian, nhưng kh ôn g lớn h ơn 500 m 3 8.2. Số lượng gạch được kiểm t ra kích thước và khuyết tật ngoại quan theo th ỏa thuận. Nếu không có quy định ri ê ng, l ấ y ng ẫ u nhiên 15 viên gạch bất kỳ ở các vị trí khác nhau sao cho đ ạ i diện cho toàn bộ lô s ả n phẩm để kiểm tra k í ch thước và khuyết tật ngo ạ i quan. Lấy ngẫu nhiên 03 v iê n gạch sau khi ki ể m tra kích thước và khuyết tật ngoại quan đ ể thử khối lượng th ể t í ch kh ô , cường đ ộ nén, độ co khô. 8.3. M ẫ u th ử mỗi chỉ tiêu gồm 3 viên m ẫu được cắt t ừ 01 viên g ạ ch như 8.2. 9. Phương pháp thử 9.1. Xác định kích thước Trước khi kiểm tra kích thước, xem xét từng viên gạch AAC bằng mắt thư ờ ng (có thể bằng k í nh nếu thường đeo) ở khoảng cách 60 cm, dưới ánh sáng ban ngày hay ánh sáng đ è n có cư ờ ng độ 300 Lux, ghi nhận xét. Dùng thước lá kim loại có vạch chia đến 1 mm , đo các kích thước dài, rộng và cao của từng viên gạch AAC ở 3 vị tr í khác nhau: đầu, giữa và cu ố i . Ghi kết quả đơn lẻ và t í nh k ế t quả trung b ì nh cộng cho từng k í ch thước, chính x á c t ớ i 0,5 mm. 9.2. Xác định độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.3. Xác định khối lượng thể tích khô 9.3.1. Nguyên tắc Xác định tỷ s ố giữa khối lượng mẫu khô và th ể tích đo đư ợ c của chính mẫu đó 9.3.2. Thi ế t bị, dụng cụ - Tủ s ấ y , có bộ phận điều ch ỉ nh v à ổn định ở nhiệt độ (105 ± 5) °C; - Thướ c lá kim loại , có vạch chia đến 1 mm; - C â n kỹ thuật , có độ ch í nh xác tới 1 g 9.3.3. Mẫu thử và chuẩn bị mẫu thử Mẫu thử bao gồm 3 viên m ẫ u được cắt ở 3 v ị tr í khác nhau: Trên, giữa, đáy của cùng 01 viên g ạ ch theo 8.2 (như mô t ả trên Hình 2a). Các v ị trí: Trên, giữa : đáy l à trạng thái của c ả khối AAC khi c ắ t. V ị tr í trên là ở đầu có mũi tên, và ngược lại: vị tr í dưới là đ ầ u không c ó mũi tên (như mô tả trên Hình 2a). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đ ể ngu ộ i mẫu thử trong b ì nh hút ẩ m đến nhiệt đ ộ phòng a) Cắt mẫu lập phương (thử cường độ nén) b) Cắt mẫu lăng trụ (thủ độ co khô) CHÚ DẪN 2: A: Hướng trương nở của bê tông khí trong quá trình sản xuất; L Chi ề u dài vi ê n g ạ ch AAC Hình 2 - Mô tả gia công mẫu thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dùng thư ớ c lá đo kích thước từng viên mẫu ở 3 vị tr í khác nhau: đầu, giữa và cuối . K ích thước mỗi chiều là giá trị trung bình cộng của 3 l ần đo k í ch thước theo chi ề u đ ó. Kích thước được t í nh ch í n h xác tới 0,5 mm và thể t í ch ( V ) được tính chính xác đến 1 cm 3 . Cân kh ố i lượng t ừ ng viên mẫu sau khi s ấ y khô ( m), ch í nh xác tới 1 g. 9.3.5. Biểu thị kết quả Khối lượng thể tích kh ô của từng v iên mâu ( g v ), t í nh b ằ ng kg/m 3 , l à t ỷ số giữa khối lượng viên mẫu sau khi sấy khô ( m) và thể t í ch tính được của viên mẫu đó ( V). Kết quả cu ố i cùng l à giá trị trung bình cộng của 3 viên m ẫ u, chính xác tới 1 kg/m 3 . 9.3.6. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: - đặc điểm nhận dạng của gạch AAC được thử nghiệm; - khối lượng và thể t í ch t í nh toán của từng vi ê n mẫu; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - các ghi nhận khác trong qu á trình thử nghiệm. - viện dẫn tiêu chuẩn này; - ngày, tháng, năm và người tiến hành thử nghiệm. 9.4. Xác định cường độ nén 9.4.1. Nguyên tắc Xác định tải trọng phá hủy một đ ơ n vị diện tích ch ị u l ự c của viên mẫu 9.4.2. Thi ế t b ị , dụng cụ - Máy nén , máy nén phải phù hợp sao cho tải tr ọ ng phá huỷ mẫu có giá tr ị trong khoảng từ 20 % đến 80 % gi á trị lớn nhất của thang đo. Sai số của thang lực không vượt quá ± 2 , 0 %; - C â n kỹ thuật, ch í nh xác tới 1 g ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Dụng cụ làm phẳng mặt m ẫ u. 9.4.3. Mẫu thử và chuẩn bị thử M ẫ u thử bao gồm 3 viên mẫu được cắt ở 3 vị trí khác nhau: Trên, giữa, đáy của cùng 01 viên gạch theo mục 8.2 (như m ô tả tr ê n H ì nh 2a). Bề mặt ch ịu n é n của từng viên mẫu phải đ ả m bảo phẳng. Có thể mài ho ặ c trát thêm một lớp vữa thạch cao hay xi m ă ng (n ế u cần). Trước khi ti ế n hành th ử nén, mẫu thử ph ả i ở trạng thái ẩ m từ 5 % đến 15 % khi xác định theo TCVN 3113:1993. Nếu mẫu thử có độ ẩm lớn hơn 15% th ì phải sấy ở nhiệt độ (70 ± 5) ° C 9.4.4. Cách tiến hành Đo kích thư ớ c từng vi ê n mẫu đã chu ẩ n bị theo 9.4.3 (mẫu h ì nh lập phương), ch í nh xác tới 1 mm. Đặt t ừ ng vi ê n mẫu lên thớt n é n sao cho lực nén được truyền theo phương vu ô ng góc với phương trương n ở khi chế tạo gạch Tuỳ theo cấp cường độ nén dự tính, chọn tốc độ gia tải như sau. 0,05 MPa trong một giây đ ố i với cấp cường độ B2 và B3: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,15 MPa trong một giây đối với c ấ p cường đô B6; 0 , 2 MPa trong môt giây đối với c ấ p cường độ B8. Thông thườ n g, t ố c độ gia tải thích hợp là sau khoảng một phút thì viên mẫu bị phá huỷ. Ghi l ạ i tải trọng tại điểm mẫu b ị phá huỷ (F). 9.4.5. Biểu thị kết quả a) Cường độ nén (R) của mẫu l ậ p phươ n g c ạ nh 100 mm (9.4.3), đ ượ c tính bằng MPa, theo công thức sau: R = trong đ ó: F là tải trọng lớn nhất ghi được khi mẫu bị phá hủy, tính bằng Niutơn, ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a là hệ số tính đ ổ i kết quả thử cường độ nén của c á c viên m ẫ u b ê tông có độ ẩ m khác độ ẩ m chuẩn (10 %). Giá tr ị a đư ợ c quy đ ị nh trong Bảng 4. Bảng 4. Hệ số tính đổi ( a ) cường độ nén theo độ ẩm của viên mẫu Gi á trị độ ẩ m,% 5 10 15 Hệ số t í nh đ ổi a 0,90 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,05 CHÚ TH Í CH : K h i đ ộ ẩ m c ủ a mẫu thử kh á c với c á c giá t rị độ ẩ m được ghi trong Bảng 1, th ì c ó thể d ùng phương ph á p n ộ i suy để t í nh h ệ số t í nh đối ( a ). b) Trong một số trường hợp đặc biệt, viên mẫu th ử c ó kích thước khác h ì nh lập phương theo quy định của 9.4.3 thì giá trị cường độ nén được nhân với h ệ số điều ch ỉ nh theo kích thước ( b ) theo Bảng 5. Kết quả cường độ nén của gạch AAC là giá trị trung bình cộng của 3 viên mẫu, chính xác tới 0 , 01 MPa. Bảng 5 - Hệ số điều chỉnh theo kích thước ( b ) Chi ề u cao vi ê n m ẫ u a , mm Ch iề u rộng vi ê n m ẫ u , mm 50 100 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 200 ≥ 250 40 0,80 0,70 - - - 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,75 0,70 - - 65 0,95 0,85 0,75 0,70 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 100 1,15 1,00 0,90 0,75 0,75 150 1,30 1 , 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0 , 90 0,95 200 1,45 1 , 35 1 , 25 1,10 1 , 10 ≥ 250 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,45 1 , 35 1,25 1 , 15 a Chiều cao m ẫ u sau khi gia c ô ng b ề mặt. 9.4.6. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo th ử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau - đặc đi ể m nhận dạng của gạch AAC được thử nghiệm, - các kích thước và nhận xét về mẫu thử; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - viện d ẫn ti ê u chuẩn này, - ngày th á ng năm và ng ười tiến hành thử nghiệm. 9.5. Xác định độ co khô 9.5.1. Nguy ê n t ắ c Đ ộ co khô c ủ a gạch AAC là sự thay đ ổ i kích t hước khi giảm độ ẩm, được xác định bằng cách đo sự thay đổi kích chiều d ài của thanh mẫu th ử ở độ ẩ m 30% v à 6% theo phương pháp đồ thị 9.5.2. Dụng cụ, thiết b ị Tủ s ấ y, có bộ phận điều ch ỉ nh và c ó th ể ổn đ ị nh ở nhiệt độ (105 ± 5) °C; Th ướ c kẹp, có khả năng đo đến 200 mm với độ ch í nh xác 0,1 mm; Cân kỹ thuật, có k hả năng cân đ ế n 1000 g với độ ch í nh x á c 0,1 g; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dụng cụ đo độ dài, c ó khả năng đo dọc chiều dài mẫu và có vạch chia đến 0,002 mm; Đ ầ u đo, bằng thép không g ỉ 9.5.3. Mẫu thử và chuẩn bị thử Mẫu thử bao g ồ m 3 viên mẫu được cắt ở 3 vị tr í khác nhau: Trên, giữa, đ á y của cùng 01 gạch theo mục 8.2 (nh ư m ô tả tr ê n H ì nh 2b). Viên mẫu c ó k ích thước 40x40x160 mm . Chiều dài viên mẫu theo phương tr ươ ng n ở khi chế tạo khối b ê t ô ng khí chưng áp. Sấ y khô các viên mẫu ờ nhiệt độ (105 ± 5) ° C đến khối lượng không đổi. Xác định khối l ượ ng viên m ẫ u (m o ) Dùng keo epoxy gắn chặt đầu đo vào hai đ ầ u chi ề u dài của vi ê n mẫu . Xác định khối lượng của vi ê n mẫu khô có hai đầ u đo và keo gắn ( m 1 ) Mẫu thử được l à m ẩ m trước đến độ ẩm lớn hơn 30 % bằng cách nhúng m ẫ u thử vào nước cho thấm ướt sơ bộ . Sau đ ó m ẫ u thử được b ả o qu ả n trong túi ni l ô ng k í n ở nhiệt độ (27 ± 2) ° C ít nhất 24 h đ ể c ó được độ ẩ m đ ồ ng đều 9.5.4. Cách tiến hành ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Làm s ạ ch đ ầ u đo và đưa từng vi ê n mẫu vào dụng c ụ để xác đ ị nh chiều dài ban đầu (l o ).Cần thao tác nhanh đ ể hạn ch ế m ấ t ẩ m của mẫu kh í đo. Đặt mẫu thử v à o tủ kh í h ậ u có nhiệt độ (27 ± 2) ° C và độ ẩ m tối thiểu của không kh í là 45 %. Sau mỗi khoảng t hời gian nh ấ t đ ị nh (khoảng 5 h) lấy mẫu ra đ ể xác định thay đổi chiều dài v à độ ẩm của m ẫ u thử. Lần đo cuối cùng, mẫu phải có độ ẩ m dư ớ i 4 % . Í t nh ấ t có 5 lần xác đ ị nh thay đổi chiều dài và đ ộ ẩ m như vậy . T ừ các lần đo chi ề u dài viên mẫu ban đầu (l 0 ) và các l ầ n đo sau (I 1 ) vẽ đồ thị quan hệ độ co theo độ ẩ m như Hình 3 . 9.5.5. Tính kết quả Tính độ ẩ m của viên mẫu ở lần đ o thứ i ( l = 2; 3; 4; 5; 6...) được tính theo công thức sau W 1 = x 100 Trong đó, w 1 là độ ẩ m của viên m ẫ u , t í nh bằng phần tr ă m; m 0 là k hối lượng viên m ẫ u ở trạng thái khô, tính b ằ ng gam; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 m i là khối lượng viên m ẫ u thử ở trạng thái ẩ m thứ i (i = 2, 3; 4; 5, 6 ..) có cả 2 đầu đo và keo gắn, tính bằng gam. T í nh thay đổi chi ề u dài viên mẫu ở mỗi lần đo thứ i theo công thức sau: Trong đó, e i là thay đổi chiều dài viên mẫu ở lần đo thứ i, t í nh bằng milimét trên mét, / 0 l à chiều dài ban đầu của viên mẫu ngay sau khi lấy ra khỏi túi ni l ô ng, tính bằng milimét; l i l à chiều dài của viên mẫu ở lần xác đ ị nh đ ộ ẩm thứ i , tính bằng mil i m é t Dựng đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa độ co ( e i ) và độ ẩm (w 1 ) có dạng như Hình 3. Từ đ ồ thị xác định độ co kh ô ở độ ẩm 30 % và 6 %. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 e = e 6 - e 30 trong đó: e 6 l à độ thay đổi chiều dài ứ ng với độ ẩm 6 % , t í nh bằng milim é t trên m é t; e 30 là độ thay đ ổ i chiều dài ứng với độ ẩ m 30 %, tính bằng milimét tr ê n mét. K ế t quả l à giá trị trung bình cộng của 3 viên mẫu, làm tròn t ớ i 0,01 mm/m. Hình 3 - Đồ thị biểu diễn độ co khô 9.5.6. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - các gi á trị thay đổi độ dài ở độ ẩm 30 % và 6 % của từng viên mẫu - các giá trị co khô của từng viên mẫu và giá trị trung b ì nh, - viện d ẫn tiêu chu ẩ n này; - ngày tháng năm và người tiến h à nh th ử nghiệm 10. Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 10.1. Ghi nhãn Gạch AAC được x ế p trên các palet , tr ê n hai mặt đối xứng của palet sản phẩm được dán hoặc ghi bằng m ự c khó phai về các thông tin của s ả n phẩm, trong đó ghi rõ: - tên, tên viết tắt và địa ch ỉ cơ s ở sản xuất; - ký hi ệ u qui ước (theo 7); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - hướng dẫn sử dụng và bảo quản; - nhóm khối lượng thể tích khô, - c ấ p cường độ nén; - t í nh năng khác của sản phẩm (theo yêu c ầ u) - viện dẫ n tiêu chuẩn này 10.2. Bảo quản, vận chuyển Gạch AAC được bao gói tránh ẩm theo từng palet và bảo quản theo từng nhóm kích thước Gạch AAC được vận chuy ể n bằng mọi phương tiện, đ ả m bảo tránh ướt và các tác động g â y sứt m ẻ ho ặ c ảnh h ưở ng đến chất lượng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (tham khảo) MỘT SỐ KÍCH THƯỚC GẠCH AAC THÔNG DỤNG Bảng A.1 - Kích thước thông dụng đ ối v ớ i gạch AAC Kích thước tính bằng milimét Chi ề u dài Ch iề u rộng Chi ề u cao 600 100 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 300 400 75 100 125 150 175 200 250 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66